J30 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. III. Nr. 15 



1. Zusammensetzung nach Art der verarbeiteten 

 Pflanzenfaser. 



2. Füllstoffe. 



3. Leimung und Imprägnierung. 



4. Leimfestigkeit. 



5. Festigkeit gegen Reißen, Knittern und Reiben. 



6. Gewichts- und Dickenmessung. 



7. Saugfähigkeit. 



8. Filtrationsfähigkeit. 



9. Durchscheinbarkeit. 



10. Verunreinigungen. 



11. Neigung zum Vergilben. 



12. Feuchtigkeits- und Aschegehalt. 



Da die Beantwortung dieser vielen Fragen auf 

 bloß mechanischem oder chemischem Wege un- 

 möglich ist, teilt man die Gesamtuntersuchung in 

 die mechanische und die chemische Prüfung, zu 

 denen dann noch, hauptsächlich zur Beantwortung 

 der Frage i, die mikroskopische kommt. 



I. Mechanische Prüfung. 



I. Festigkeitsbestimmung gegen 

 Reißen. Streng genommen müßte die Festig- 

 keit des Papiers gegen Reißen in der Weise be- 

 stimmt werden, daß man die erforderliche Länge 

 eines an einem Ende frei aufgehängten Papier- 

 streifens ermittelt, bei welcher das Eigengewicht 

 des Streifens die Festigkeit des Papiers übersteigt 

 und ein Zerreißen erfolgt. Die Unausführbarkeit 

 derartiger Bestimmungen, deren Ergebnis die eigent- 

 liche Reißlänge wäre, zwingt einen anderen 

 Maßstab zur Feststellung der Festigkeit gegen 

 Reißen anzuwenden, nämlich das Reißgewicht, 

 welches dann in die wirkliche Reil31änge umge- 

 rechnet und in Längenmaß verwandelt wird. Das 

 Reißgewicht wird ausgedrückt durch das erforder- 

 liche Gewicht in Kilogrammen, welches der Zug- 

 kraft entspricht, die man anwenden muß, um einen 

 Streifen Papier von bestimmter Breite (15 mm) 

 in der freien Längsrichtung auseinander zu reißen. 



Zur Bestimmung der Reißfestigkeit dient ein 

 von Schapper nach dem System der Schnellwagen 

 konstruierter Apparat. Zwischen zwei auf dem 

 Nullpunkt stets 180 mm voneinander entfernten 

 Klemmen wird der zu prüfende Papierstreifen be- 

 festigt und die Kurbel gedreht. Der hierbei er- 

 zeugte Zug wird durch den Streifen auf den Ge- 

 wichtshebel übertragen und bringt ihn zum Aus- 

 schlage, der vermöge einer selbsttätigen Einschaltung 

 beim Zerreißen des Streifens nicht zurückschnellt, 

 sondern stehen bleibt, so daß man an dem Grad- 

 bogen das dem Ausschlagen des Hebels ent- 

 sprechende Gewicht ablesen kann. Gleichzeitig 

 wird durch ein Zahngetriebe ein zweiter Hebel- 

 arm zum Ausschlagen gebracht, der auf einer 

 zweiten, beweglichen Skala die Dehnung des Papiers 

 in Millimetern angibt. Durch eine Vorrichtung 

 wird beim Reißen des Streifens das Getriebe aus- 

 geschaltet, so daß der Hebel seinen Ausschlag bis 

 zum Ablesen der Werte behält. 



Die vorher erwähnte Umrechnung des Reiß- 

 gewichts in die Reißlänge geschieht mit Hilfe der 



Feinheitsnummer {== Quotient aus Länge und Ge- 

 wicht des Streifens) nach folgendem Beispiel : „Ein 

 Streifen von 15 mm Breite und 180 mm Länge 

 hat das Reißgewicht von 5,6 kg, sein Gewicht 

 beträgt 0,363 g, dann ist 



180 (mm) 



Feinheitsnummer 



0,496 und 



363 (mg) 



Reißlänge 0,496 >< S.6 = 2,778 km. 



Bei der Festigkeitsprüfung gegen Reißen ist noch 

 der Umstand zu erwähnen, daß zwischen Papier- 

 streifen, die in der Längsrichtung und solchen, die 

 in der Ouerrichtung des Maschinenlaufs geschnitten 

 sind, ein nicht unbedeutender Unterschied in Bezug 

 auf Widerstandskraft herrscht, aus welchem Grunde 

 man die Prüfung mit beiden vornehmen und den 

 Mittelwert der Resultate als gültig für die be- 

 treffende Papiersorte annehmen muß. Ein Diagonal- 

 streifen besitzt annähernd diesen Mittelwert. Auch 

 der größere oder geringere Feuchtigkeitsgehalt ist 

 von erwähnenswerter Beeinflussung der F'estigkeit 

 des Papiers, es ist daher orforderlich, die Prüfung 

 nicht eher anzustellen, bis das Papier auf geeignete 

 Weise auf einen Wassergehalt von 7 — 8",, ge- 

 bracht ist. 



2. S a u g f ä h i g k e i t der Löschpapiere wird auf 

 folgende Weise bestimmt. In ein flaches Wasser- 

 gefäß werden aus beiden Richtungen (lang und 

 quer zum Maschinenlauf) geschnittene Streifen mit 

 einem Ende eingetaucht, die neben einer Skala in 

 einem horizontalen Träger senkrecht eingeklemmt 

 sind. Während einer Versuchsdauer von 10 Minuten 

 beobachtet man wie hoch sich das Wasser in den 

 Streifen aufsaugt und teilt je nach der Höhe von 

 20, 40, 50 und 60 mm die Sorten in vier Klassen 

 ein. 



3. P" i 1 1 r a t i o n s fä h i g k e i t. Gutes Filtrier- 

 papier muß drei Bedingungen gerecht werden : 

 F'iltrationsgeschwindigkeit , Scheidungsvermögen 

 und F'estigkeit des durchfeuchteten Filters. Die 

 Filtrationsgeschwindigkeit wird nach der Zeit be- 

 messen, in welcher 100 ccm Wasser von 15" C 

 durch ein Filter vom 10 cm durchfließen, was bei 

 einem guten Papier innerhalb 3 — 4 Minuten der 

 Fall ist. Die Scheidungsfähigkeit wird mit frisch 

 gelalltem Baryt geprüft, den man zu diesem 

 Zwecke aus einer Lösung von Chlorbaryum mit 

 schwefelsaurem Natron unter verschiedenen Ver- 

 hältnissen niederschlägt, und zwar bei gewöhn- 

 licher Temperatur, bei 60, 80 und 100" C. Eine 

 fünfte P'ällung wird aus siedender mit Salzsäure 

 angesäuerter Chlorbaryum-Lösung mittels siedender 

 verdünnter Schwefelsäure niedergeschlagen. Je 

 nachdem das Filter die verschieden gefällten Nieder- 

 schläge klar oder trübe durchläßt, kann man fünf 

 Klassen aufstellen : 



I. ungenügend, wenn 



klar filtriert ; 

 II. mäßig, wenn 



klar filtriert; 

 III. genügend, wenn nur erste und zweite Fällung 



trübe filtriert; 



nur die fünfte Fällung 



die fünfte und vierte Fällung 



